— 730 — 



Misure di K. G. e U. G. — Le seguenti misure si riferiscono alla velocità 

 di cristallizzazione di alcune miscele monocline e alla velocità di trasfor- 

 mazione di miscele monometriche in monocline ; analoghe misure ho fatto 

 pei componenti puri. 



Miscela Sopraraffredda- 



Bromocanfora % mento Osservazioni 



100 23° K. G. 1900 Germi 



96.8 23 » 2100 » 



83 21 U. G. 2140 Nessun germe 



» 23 » 2700 Qualche germe 



21.5 » 2750 Germi 



Miscela 



Bromocanfora °/ a Sopraraffreddamento U. G. Osservazioni 



35 17° 2400 circa Germi 



— 23 3000 » 



20 23 2400 » 



Clorocanfora pura 25 2400 * » 



Sebbene non si possano determinare con sicurezza i massimi di K. G. 

 e U. G., si può ritenere accertato che le varie miscele hanno rispettivamente 

 una K. G. e una U. G. superiori a quelle dei componenti puri. 



Riassumendo, l'esperienza dimostra che clorocanfora e bromocanfora sono 

 completamente isodimorfe, cioè danno due serie distinte di cristalli misti in 

 tutti i rapporti, gli uni monoclini, gli altri monometrici. Esiste un punto 

 triplo (TTj T 2 ) a 75°. 6 nel quale coesistono il liquido, cristalli monoclini 

 e cristalli monometrici, i quali tutti contengono intorno a 40 % di bromocan- 

 fora, poiché dai dati ottenuti risulta che sono assai vicini i punti T , Ti , T 2 . 

 In T convergono le curve di congelamento MT , M 2 T e RT. La M 2 T è una 

 curva labile che non ho potuto osservare; essa sarebbe costituita dai punti 

 di fusione delle miscele enantiotrope, le quali come tali dovrebbero avere i 

 punti di fusione più elevati dei punti di trasformazione situati sulla Mi T 2 ; 

 nel punto T 2 si tagliano la curva coniugata RRi e la curva di trasformazione 

 M! T 2 . Nel campo l si hanno miscele liquide, in r cristalli misti monometrici, 

 in m, cioè al di sotto della linea MTM 1? tutte le miscele sono allo stato di 

 soluzioni solide monocline; inoltre al disotto di Ri T 2 Mi tutte le miscele pos- 

 sono esistere allo stato labile in forma monometrica. Il sistema presenta ancora 

 questa particolarità: che tutte le miscele sono dimorfe; nel punto multiplo si 

 ha il passaggio da miscele dimorfe a monotrope a miscele dimorfe enan- 

 tiotrope. 



